K. CANDLOT — INDUSTRIE DES CHAUX HYDRAULIQUES ET DES CIMENTS EN FRANCE 



300 



acluellcinL'nt une des plus importantes de la 

 réf;ion. 



Les caleaires appartiennent au terrain crétacé 

 supéiieur ; les bancs exploités s'étendent sur une 

 longueur de 300 mètres et ont, en totalité, 30 mè- 

 tres d'épaisseur. 



Ees fours, au nomlire de S, ont 11 mètres de 

 hauteur: l'extinction est très soignée ; les grap- 

 piers sont réincorporés à la chaux. 



La production de l'usine dépasse 26.000 tonnes 

 par an. La chaux de Louvières a un indice d'hy- 

 draulicité de 0,33 à 0,3">; elle est caractérisée par 

 une proportion d'alumine assez élevée, environ 

 à 7 °/„, et se rapproche ainsi beaucoup de la 

 composition des chaux de Tournai. La prise de 

 cette chaux est assez rapide. 



.\ Vitry-le-François même, la Société Pavin de 

 Lal'arge a établi une usine où elle fabrique du 

 ciment de laitier et de la chaux hjdraulique ana- 

 logue à celle de Louvières. 



La Société des Chaux de l'Aube, dont le siège 

 social est à Troyes, exploite plusieurs usines à 

 Ville-sous-la-Ferté et Mussy-sur-Seine (Aube), à 

 Cùtes-d'Alun (Haute-Marne), et à Ancy-le-Franc 

 Yonne). 



L'usine la plus importante est celle du Seilley à 

 Ville-sous-la-Ferté (fig. G). Les calcaires appar- 

 tiennent à l'étage oxfordien; le front d'abatage de 

 la carrière a 30 mètres de hauteur. sur 100 mètres 

 de large ; les bancs sont très nombreux ; leur épais- 

 seur varie de O^jSO àO'°,70. 



Ljs fours sont au nombre de treize. L'extinction 

 dure 10 à 15 jours; les grappiers sont réincorporés 

 à la chaux ; seuls, les grappiers ayant résisté à 

 deux extinctions successives sont broyés à part et 

 vendus comme ciment. 



(lomme la chaux de Vilry, celle du Seilley con- 

 tient une assez forte proportion d'alumine; son 

 indice dhydraulicité est de 0,U. 



La production annuelle de celte usine est de 

 10.0(tO tonnes. 



L'usine de Saint-Bernard à Clairvaux est à peu 

 près de même importance que celle du Seilley ; elle 

 possède quinze fours fig. 9 . 



A Mussy-sur-Seine se trouve l'usine de la Gra- 

 vière, qui possède dix-huit fours et produit environ 

 8.01)0 tonnes par an fig. ">. 



A CiHes-d'Alun, il n'existe que quatre fours pro- 

 duisant 3.000 tonnes fig. 8. 



L'usine d'.Yncy-le-Franc Yonne i est de création 

 plus récente. 



La carrière, ouverte dans le terrain oxfordien, a 

 une hauteur de 30 mètres sur 70 mètres de lon- 

 gueur. Les bancs sont au nombre de douze; ceux 

 du haut sont seuls exploités; ils ont une épaisseur 

 de -20 mètres. 



Les fours ont 9 mètres de hauteur et cubent 

 43 mètres. L'extinction est faite à la manière ordi- 

 naire ; les grappiers sont réincorporés entièrement 

 à la chaux. 



Celte chaux est un peu moins alumineuse que 

 celles de Ville-sous-la-Ferté; son indice d'hydrau- 

 licité est de O.il, sa densité apparente est de 

 O^tiaO. 



La production annuelle de l'usine est de 

 3.000 tonnes. En raison de sa situation avantageuse 

 sur le canal de Bourgogne, et à proximité du che- 

 min de fer, cette usine est appelée à se développer 

 rapidement. 



A Xeuilley (Meurthe-et-Moselle) se trouve une 

 usine importante de chaux hydraulique; les car- 

 rières, ouvertes au sommet d'une colline, sont 

 situées au-dessus du gueulard des fours; ceux-ci 

 sont au nombre de vingt-six. L'extinction se fait 

 dans de grandes chambres; les grappiers sont 

 réduits en poudre très fine à l'aide du broyeur 

 Morel, et ils sont réincorporés entièrement à la 

 chaux. 



La chaux de Xeuilley se rapproche des chaux de 

 l'Aube et de la Haute-Marne par sa composition; 

 elle renferme une assez forte proportion d'alumine ; 

 elle est classée parmi les chaux éminem.ment hy- 

 drauliques, bien que son indice d'hydraulicité soit 

 seulement de 0.33 à 0,37. La production est de 

 13.000 tonnes environ par an. 



6. Région duSud-EsL — Dans le département de 

 l'Ain, plusieurs usines fabriquent de la chaux 

 hydraulique: la plus importante est celle de 

 MM. Jurron et C'% à Virieu-le-Grand. 



Les calcaires, appartenant à l'étage oxfordien, 

 sont extraits à ciel ouvert sur une hauteur de 33 à 

 '1.3 mètres. La composition des bancs est assez 

 irrégulière : elle varie de 18 à 23 "/o d'argile; aussi 

 produit-on des chaux de diverses natures et aussi 

 des ciments à prise lente et à prise rapide. 



La fabrication diffère un peu de celle des autres 

 usines. A la sortie des fours, après avoir retiré les 

 incuits, on arrose la masse et on la relève en tas; 

 après (') à 7 jours, on blute, et on a ainsi la chaux 

 légère; il reste une grande quantité de morceaux 

 non éteints qui sont plus ou moins vitrifiés ; on les 

 fait passer dans des meules, auxquelles on laisse un 

 écartement de 10 à 13 millimètres. Les parties 

 tendres sont seules réduites en poudre; on les 

 passe aux blutoirs et on obtient la chaux lourde: 

 enfin, les parties les plus dures rejelées par les 

 blutoirs sont pulvérisées finement et constituent 

 le ciment à prise lente. C'est, comme on le voit, le 

 traitement des grappiers comme auTeil; l'usine de 

 Virieu a été la première, il y a trente-cinq ans en- 

 viron, à pratiquer ainsi l'utilisation des grappiers. 



